307 



Die frischen Krystalle leuchten stark in der Löthrohrflamme 

 und schmelzen nicht schwer zu einer durchscheinenden krystal- 



linischen Kugel, die verwitterten leuchten nicht, 

 schmelzen sehr leicht und färben die Flamme deut- 

 lich gelb. Neutral reagirendes Wasser wird von 

 beiderlei Substanz in der Glühröhre in beträcht- 



licher Menge abgegeben. Salzsäure und Salpeter- | 



säure lösen leicht auf, das zersetzte Mineral hinter- 

 lässt dabei einen äusserst kleinen Rückstand. In 

 den frischen Krystallen wurde qualitativ nur Kalk 

 und Phosphorsäure nachgewiesen, die verwitterten 



enthalten dagegen nur sehr wenig Kalk, viel Magnesia und Na- 

 tron , geringe Mengen von Eisenoxyd und Thonerde. Herr Dr. 

 R. Sachse hatte die Güte, die quantitative Analyse durch Herrn 

 Köttnitz vornehmen zu lassen, zu welcher jedoch, in Betracht der 

 Kostbarkeit des Materials, nur sehr geringe Mengen verwendet 

 werden konnten. Sie gab folgende Resultate, a. frische Krystalle 



von 2,92 spec. Gew., b. zersetzte. 



a. b. 



Wasser bei 100° entw. 2,06 24,26 



„ b. Glühen „ 18,53 ..... 9,22 



Kalk 49,51 1,00 



Magnesia .... — 17,30 



Natron — 9,80 



Phosphorsäure . . 29,90 ..... 34,00 x 



Eisenoxyd u. Thonerde — 0,36 



ünlösl. Rückstand . — 0,18 



100,00 96,12. 



Aus a. ergibt sich, dass die Zusammensetzung des frischen 

 Minerals nahezu durch die Formel Ca 4 P -f- 5H ausgedrückt wer- 

 den kann, die in 100 Theilen verlangt: 



Kalk 49,13 



Phosphorsäure 31,14 



Wasser 39,14 



100,00. 



Das frische Mineral ist demnach wahrscheinlich eine dem 

 Libethenit und Tagilil unter den Kupferoxydphosphaten ^analoge 

 Verbindung, aber reicher an Wasser, da ersterer Cu 4 P -f- H, 

 letzterer Cu 4 P -j- 3H ist. Die ihm äusserlich gleichenden und 



20 * 



